Carboxylate-based metal–organic frameworks
ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್-ಆಧಾರಿತ ಲೋಹ-ಸಾವಯವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಲೋಹ-ಸಾವಯವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾವಯವ ಅಣುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. 1. 1 ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ಗಳು ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಧಾರಿತ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಾದ ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-5 ಮತ್ತು ಎಚ್. ಕೆ. ಯು. ಎಸ್. ಟಿ-1 ಮಾದರಿ ಎಂ. ಓ. ಎಫ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಲೋಹ-ಸಾವಯವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿವೆ. "ಮೆಟಲ್-ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್" ಗಾಗಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಹುಡುಕಾಟವು 2010 ರಲ್ಲಿ> 1,600 ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 2011 ರಲ್ಲಿ> 2,000 ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಾವಯವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೈವಾಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅನಿಲದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಫಟಿಕೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-5 ಮತ್ತು ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-177 ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-5 ಎಂ. ಓ. ಎಫ್ ವಸ್ತುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಟೆರೆಫ್ತಾಲೇಟ್ ಲಿಂಕರ್ಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ Zn4O ಅಜೈವಿಕ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಘನ 3-ಆಯಾಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾಲರಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಮೂಹವು 6 ಟೆರೆಫ್ಥಲೇಟ್ ಅಣುಗಳ 6 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸತುವಿನ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮೂಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ರೀತಿಯ ಜೋಡಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ, ವಸ್ತುವಿನ ಘನ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರಾವಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ಮುಯಿರ್ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು (ಏಕ ಪದರ-ಸಮಾನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ) 3000 m2g−1 ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ತೆರೆದ ರಂಧ್ರ ರಚನೆಯ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ 2 ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ನುಗ್ಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಎಂ. ಓ. ಎಫ್.-5 ಮತ್ತು ಐ. ಆರ್. ಎಂ. ಓ. ಎಫ್. ಕುಟುಂಬದ ಐಸೋರೆಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಚನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರವು ಝೆಡ್. ಎನ್. 4. ಓ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾಲರಿಯ ರಚನೆಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಈ ಇಂಟರ್ಪಿನೆಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟೆನೇಶನ್ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪಂಜರದಲ್ಲಿನ ಶೂನ್ಯ ಜಾಗದ ಬಹುಪಾಲು ಇತರ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಐ. ಆರ್. ಎಂ. ಓ. ಎಫ್ ಸರಣಿಯ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂತರಪ್ರವೇಶದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಎಂಒಎಫ್-177 ಎಂಬುದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ Zn4O ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಟ್ರೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಲಿಂಕರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಒಎಫ್ ವಸ್ತುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿ. ಟಿ. ಬಿ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಣುವು (ಬಿ. ಟಿ. ಬಿ = ಬೆಂಜೀನ್-<ಐ. ಡಿ1>-ಟ್ರೈಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ). ಈ ದೊಡ್ಡ ಆದರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಟ್ರೈ-ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಘಟಕವು ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-5 ರಚನೆಯಂತೆಯೇ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-5 ರಲ್ಲಿ ಘನ ರಂಧ್ರ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಳಾಕಾರದ ರಂಧ್ರಗಳುಳ್ಳ ಪಂಜರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-177 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವು 4500 m2g−1 ಲ್ಯಾಂಗ್ಮುಯಿರ್ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು N2 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಟೈಪ್ I ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಅನ್ನು 1350 mg g-1 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 0.4 ಮತ್ತು 1 P/P050 ನಡುವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-177 ಹೆಚ್ಚು ರಂಧ್ರಯುಕ್ತ ತೆರೆದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಎಂ. ಓ. ಎಫ್ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, 3-ಆಯಾಮದ ಸಂಪರ್ಕಿತ ರಂಧ್ರಗಳ ಪಂಜರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 1.4.1.2 HKUST-1 HKUST-1 ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಎಂಓಎಫ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಆರಂಭಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-5 ರ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ, ಎಚ್. ಕೆ. ಯು. ಎಸ್. ಟಿ-1 ತಾಮ್ರದ 'ಪ್ಯಾಡಲ್ ವೀಲ್' ಆಧಾರಿತ ಎಂ. ಓ. ಎಫ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಾಮ್ರದ ಅಯಾನುಗಳು ಡೈಮೆರಿಕ್ ಘಟಕವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ಗಳು ಎರಡು ಪಕ್ಕದ ತಾಮ್ರದ ತಾಣಗಳ ಸುತ್ತ ಚದರ ಸಮತಲ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ಯಾಡಲ್ ವ್ಹೀಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ತಾಮ್ರದ ಅಯಾನುಗಳು ಎರಡು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡು ರಚನೆಯ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋಹದ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಅಂತಿಮ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಲೋಹದ ತಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. HKUST-1 ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ, ರಂಧ್ರಗಳುಳ್ಳ ರಚನೆಯು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ರಿಯ ಲೋಹದ ತಾಣಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಸಿ. ಪಿ. ಓ-27/ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-74 ಎಂ. ಓ. ಎಫ್ ವಸ್ತುಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳ ಪರಿಮಾಣವು ಮುಖ್ಯವಾದುದಾದರೂ, ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಲೋಹಗಳ ತಾಣಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿದೆ. ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ CPO-27 (M) (ಇಲ್ಲಿ M =) ಅನ್ನು ಡೈಟ್ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಸಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್. ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-74 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಐಸೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜಿಂಕ್ ಅನಾಲಾಗ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಡೈವಾಲೆಂಟ್ ಲೋಹ ಮತ್ತು 2,5-ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಟೆರೆಫ್ಥಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಂಯೋಜಕವು ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಜೇನುಗೂಡಿನಂತಹ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕವು ತುದಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ NiO6 ಆಕ್ಟಾ ಹೆಡ್ರಾದ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಸರಪಳಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೋಹವು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಎರಡು ಆಮ್ಲಜನಕಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಮೂರು ಆಮ್ಲಜನಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಣುವಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಂ. ಓ. ಎಫ್-74 ಅನ್ನು ಡಿ. ಎಂ. ಎಫ್ ಅನ್ನು ದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತ ಲೋಹದ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಅಂತಿಮ ಡಿ. ಎಂ. ಎಫ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಪಿಒ-27 (ಎನ್ಐ) ನ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಆಸಿಡ್ ಲಿಂಕರ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾವಯವ ಅಣುವು ಸರಪಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಂಬವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಹದ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಲಿಂಕರ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಲೋಹದ ತಾಣಗಳಿಂದ ದ್ರಾವಕ ಅಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಐದು-ಸಮನ್ವಯ ಲೋಹದ ಕ್ಯಾಟಯಾನುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮನ್ವಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಮನ್ವಯ ಪರಿಸರದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಸಕ್ರಿಯ ಲೋಹದ ತಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತಿಥಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಪಳಿಯು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಿಕೆಲ್ ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫೋನೇಟ್ ಎಸ್ಟಿಎ-12 (ಎನ್ಐ) ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫೋನೇಟ್ ಲಿಂಕರ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಮ್ಯತೆಯು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಲೋಹದ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. CPO-27 ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಹದ ಸ್ಥಳದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು CO2, H2 ಮತ್ತು NO ನಂತಹ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 1. 4. 3 ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹದ ಸಾವಯವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟು ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕೆಲಸವು ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿಯ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನ ಪರಿವರ್ತನಾ ಲೋಹಗಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಫಟಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ 1.4.3.1 MIL-47 & MIL-53 ಬಾರ್ಥೆಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೊದಲು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ವನಾಡಿಯಮ್ ಟೆರೆಫ್ಥಲೇಟ್ MIL-47, ರೇಖೀಯ ಟೆರೆಫ್ಥಲೇಟ್ ಸಾವಯವ ಲಿಂಕರ್ನಿಂದ ಸೇತುವೆಯಾದ VO6 ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಾದ ಅನಂತ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೋಹದ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೋಹದ ಸಾವಯವ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ವಜ್ರದ ಆಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವನಾಡಿಯಮ್ ಎಮ್ಐಎಲ್-47 ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲುವೆಗಳು ಕೆಲವು ಉಳಿದಿರುವ ಅತಿಥಿ ಟೆರೆಫ್ಥಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು VIII (OH) (CO2-C6H4-CO2) ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅನಂತ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ μ2-OH ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 573 ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಯ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಘನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಶನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು μ2-ಆಕ್ಸೋ ಮತ್ತು ವನಾಡಿಯಂನ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸೂತ್ರವಾಗಿ ವಿವೋ (ಸಿಒ2-ಸಿ6ಎಚ್4-ಸಿಒ2) ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಎಮ್ಐಎಲ್-47 (ವಿ) ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಫಿನೈಲ್ ಉಂಗುರಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಲೋಹದ ತಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಂಐಎಲ್-53 ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಕ್ರೋಮಿಯಂ (ಸಿಆರ್ 3 +) ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ (ಎಎಲ್ 3 +) ಅನ್ನು ಟೆರೆಫ್ಥಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕರ್ ಆಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಂ. ಐ. ಎಲ್-53, ಎಂ. ಐ. ಎಲ್-47ನೊಂದಿಗೆ ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಎಂ. ಐ. ಎಲ್-53 ಕೇವಲ ತ್ರಿವಳಿ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-2-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಎಂ. ಐ. ಎಲ್-47, ಮೈಕ್ರೋ-ಆಕ್ಸೋಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ವಿ4 + ಆಗಿದೆ. ಎಮ್ಐಎಲ್-53ರ ಸಕ್ರಿಯ ರೂಪವು ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಜಲವಾಹಿನಿಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ MIL-53 (CR ಅಥವಾ Al) ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಅಜೈವಿಕ ಸರಪಳಿಗಳ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತುವು 'ಮುಚ್ಚಿದ' ರಚನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿವರ್ತನೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಸಂಚಯನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಘಟಕ ಜೀವಕೋಶದ ಪರಿಮಾಣವು ~30% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ಅನಿಲ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಕ ಅಣುಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಉಸಿರಾಟ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಂ. ಐ. ಎಲ್-53ರ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳಿಂದ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂ. ಐ. ಎಲ್-53 ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಈಗ ಸಿಆರ್3 +, ಎಎಲ್3 +, ಎಫ್ಇ3 +, ಜಿಎ3 +, ಐಎನ್3 +, ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿ3 + ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬಾರ್ಥೆಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ MIL-68 ಕೃತಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿವಳಿ ಲೋಹದ ಟೆರೆಫ್ಥಲೇಟ್ MIL-68 ಅನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಚೌಕಟ್ಟು MIL-47/MIL-53 ರಚನೆಯ ಬಹುರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರವಾದ MIIIOH (CO2-C6H4-CO2) ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ V3 + ಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ In3 + ಮತ್ತು Ga3 + ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸರಪಳಿಗಳು ತ್ರಿಕೋನ ಮತ್ತು ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಏಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ರಂಧ್ರ ಕಾಲುವೆಗಳ ಜಾಲದಂತಹ 'ಕಾಗೋಮ್ ಜಾಲರಿಯನ್ನು' ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಕೋನ ಮತ್ತು ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯಾಸಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 6 Å ಮತ್ತು 17 Å ಆಗಿವೆ. ಎನ್, ಎನ್ '-ಡೈಮೆಥೈಲ್ಫಾರ್ಮೈಡ್ (ಡಿಎಂಎಫ್) ದ್ರಾವಕ ಅಣುಗಳನ್ನು ವೋಲ್ಕ್ರಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಎಮ್ಐಎಲ್-68 (ಇನ್) ನ ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿ. ಎಂ. ಎಫ್. ನ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಸರಪಳಿಯ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪಿನ ನಡುವಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಶನ್ ಮೂಲಕ ದ್ರಾವಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸಕ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜಡ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಜಲವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಚನೆಯ ಕೊಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂ. ಐ. ಎಲ್-68ರ ಇಂಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ರೂಪಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಿ. ಇ. ಟಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1117 (24) ಮೀ2 ಗ್ರಾಂ-1,746 (31) ಮೀ2ಜಿ−1 ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ ಮತ್ತು ವನಾಡಿಯಮ್ ರೂಪಗಳಿಗೆ 603 (22) ಮೀ2ಜಿ−1 ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅತಿಥಿ ಅಣುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಎನ್. ಎಂ. ಆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಬಿ. ಇ. ಟಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಂಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವನಾಡಿಯಮ್ ಸಾದೃಶ್ಯಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಣನೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು, MIL-68 (V) ಗೆ 3333 m2g−1 ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ MIL-68 ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಸರಂಧ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. MIL-88 ತ್ರಿವಳಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂನ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು MIL-88 (A-D) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಫ್ಯುಮರೇಟ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ (ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ) ಅಸಿಟೇಟ್ನ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಟ್ರೈಮೆರಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ ಘಟಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, MIL-88 ಎಂಬುದು ಲೋಹದ ಅಸಿಟೇಟ್ ಟ್ರೈಮೆರಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ ಘಟಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಐಸೊರೇಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ, ಇದು ಲಿಗಂಡ್ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದವಾದ ರೇಖೀಯ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಐಎಲ್-88 ಒಂದು ಐಸೋರೆಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದವು ಫ್ಯೂಮರಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ಎಮ್ಐಎಲ್-88ಎ), ಟೆರೆಫ್ಥಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ (-88ಬಿ), ನಾಫ್ಥಲೀನ್-2,6-ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ (-88ಸಿ) ಮತ್ತು 4,4 '-ಬೈಫೆನಿಲ್ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ (-88ಡಿ) ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅದೇ ಜಾಲದ ಟೋಪೋಲಜಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ಒಂದು ಆಯಾಮದ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಬೈಪಿರಮೈಡಲ್ ಪಂಜರಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಮ್ಐಎಲ್-88ಬಿ ಎಂಬ ಟೆರೆಫ್ತಾಲೇಟ್ ರೂಪದ ಮೇಲಿನ ದ್ರಾವಕ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಲುಟಿಡಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಟನಾಲ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾವಯವ ಅಣುಗಳು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವಕೋಶದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಟ್ರೈಮೆರಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಲೋಹಗಳು μ3-O ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಪಂಜರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಲೋಹದ ತಾಣವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ಪ್ರಭೇದ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರೈಡ್ (ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಲೋಹದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎರಡು ನೀರು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ದ್ರಾವಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ದ್ರಾವಕ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಎಮ್ಐಎಲ್-88 (ಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಇ) ಸಹ ಉಸಿರಾಟದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಎಮ್ಐಎಲ್-53ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ನ ಎರಡು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೀಲಿನಂತಹ ಚಲನೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಘಟಕ ಜೀವಕೋಶದ ಪರಿಮಾಣದ ಗಮನಿಸಲಾದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚನವು ಎಮ್. ಐ. ಎಲ್-53ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈಮೆರಿಕ್ ಘಟಕಗಳು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಎಮ್ಐಎಲ್-53ರಲ್ಲಿನ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಟೆರೆಫ್ತಾಲೇಟ್ಗಳ ಸ್ತಂಭಾಕಾರದ ಸಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಅಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟೆರೆಫ್ತಾಲೇಟ್ ರೂಪಕ್ಕೆ (ಎಮ್ಐಎಲ್-88ಬಿ) ಜೀವಕೋಶದ ಪರಿಮಾಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ರೂಪದಿಂದ (1500 Å3) ಮೆಥನಾಲ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ (3375 Å3) ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ತೆರೆದ ರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು